lf)(> MINER AUX. INTRODUCTION. 



niorceaux , il est sorti de leur interieur une petite 

 quantite de fonte coulaiite; a 8 heures 7 minutes il,y 

 avoit encore dans 1'interieur des marques evidentes 

 de fusion , en sorte que la surface a pris consistance 

 en 3 minutes, et I'interieur ne 1'avoit pas encore prise 

 en 6 minutes. 



IN 5. Le 3i juillet, la gueuse a cesse de couler a 

 midi 55 minutes; sa surface, dans la partie du milieu , 

 avoit pris sa consistance a 09 minutes, c'est-a-dire en 

 \ minutes, et 1'ayant cassec dans cet endroit a midi 

 \'\ minutes, il s'en est ecoule une grande quantite de 

 fonte encore en fusion : on avoit remarque que la 

 fonte de cette gueuse etoit plus liquide que celle du 

 n precedent, et on a conserve un morceau casse dans 

 lequel J'ecoulement de la maliere interieure a laisse 

 une cavite profonde de 26 polices dans I'interieur de 

 la gueuse. Ainsi la surface ayant pris en '\ minutes sa 

 consistance solide, I'interieur etoit encore en grande 

 liquefaction apres 8 minutes 4 /9 



N 4- L 2 aout, a 4 heures 47 minutes, la gueuse 

 qu'on a coulee s'est trouvee d'une fonte Ires epaisse, 

 aussi sa surface dans le milieu a pris sa consistance 

 en 3 minutes; et i minute 4 /*> apres, lorsqu'on I'a cas- 

 see, toute la fonte de I'interieur s'est ecoulee, el n'a 

 laisse qu'uri tuyau de 6 lignes d'epaisseur sous la face 

 superieure , et d'uri pouce environ d'epaisseur aux 

 autres faces. 



IS 5. Le 3 aout, dans une gueuse de fonte Ires li- 

 quide, on a casse trois morceaux d'environ 2 pieds l /2 

 delong, a commencer du cote de la gueuse, c'est-a- 

 diro dans la parlie la plus froide du moule et la plus 

 61oign.ee du fourneau, et Ton a recoiinu , rotnme il 



